286 Wohle r. 



der aus dem Verlust bestimmten Kieselsäuremenge hinzufügt , theils 

 aus dem Schwefel, Phosphor- und Chromoxyd, deren Mengen nicht 

 bestimmt werden konnten. Auf diese Weise wurden, nach den gewöhn- 

 lichen bekannten Methoden, in 100 Gewichtstheilen Stein folgende 

 Bestandteile gefunden: 



Gediegen Eisen .... 18*10 



Nickel 1-45 



Kobalt 0-05 



Graphit 25 



Magnesia 23-83 



Eisenoxydul 4*61 



Manganoxydul .... 0-28 



Thonerde 3-15 



Kalk 1-80 



Natron 2-34 



Kali 0-50 



Schwefel ) 

 Phosphor > 

 Chromoxyd ) 



Kieselsäure 43*64 



100*00 



Der Versuch, die zweierlei Silicat-Arten von einander getrennt 

 zu erhalten, wurde auf die übliche Weise gemacht, dass der sehr 

 fein geriebene Stein längere Zeit mit starker Salzsäure erhitzt, der 

 Rückstand vollkommen ausgewaschen, und darauf die von den auf- 

 gelösten Silicaten frei gewordene Kieselsäure durch wiederholtes 

 Auskochen mit einer Lösung von kohlensaurem Natron ausgezogen 

 wurde. 



Der so erhaltene unlösliche Rückstand, also die Menge der durch 

 Salzsäure unzersetzten Verbindungen, betrug 30*48 Procent. (Bei 

 einem zweiten Versuch, wobei die Masse nicht so lange mit kohlen- 

 saurem Natron behandelt worden war, wurden 36 Proc. erhalten.) 



Diese 30*48 Gewichtstheile unzersetzter Rückstand gaben bei 

 der Analyse mit Flusssäure: 



In lOOTheilen. 



Magnesia . . . 4*660 . . 15*29 



Eisenoxydul . . 4*643 . . 15*25 



Kalk 0*929 . . 3*05 



Thonerde . . . 0*564. . 1*85 



Natron .... 0-585 . . 1-91 



Kali 0-347 . 113 



Graphit . . . . 0*250 . . 0-82 

 Chromoxyd 



Kieselsäure . . 18 502 . .60*70 

 30-480 



